302 KRÜSS & XILSON, OM KALIUMGERMANFLUOKID. 



Förekommer germanfluorkalium i den blandning af dubbel- 

 fluorider, som erhålles ur tantal- och niob-haltiga mineral, så 

 har man att söka föreningen bland de svårlösliga andelarne af 

 desamma. Att så måste blifva förhållandet, framgår af följande 

 sammanställning, likasom ock att kaliumgertnanfluorid, såsom 

 man af germaniums ställning i det periodiska systemet kunde 

 vänta, med afseende på sin löslighet i vatten kommer att stå 

 emellan kaliumsilicium- och kaliumtennfluoriderna. 



1 gr. löser sig i gr. vatten af enligt 



f 104,8 100° 



K,SiFL <^„„„ ^^ ^ Stolba. 



" (833,1 w,5 



I 38,8 100= 



KoGeFL {-„. T„^ Krüss & Nilson. 



^ 1 184,6 18 



( 2,3 100^ 



KjZrFlß 



4,0 100° J Marignac (beräknadt). 



61,7 18°| 



K2TiFl6 83,3 18° 



KoTaFl^ c:a 200 15° 



„' , ^^, „ „ T_ ^_> Marignac. 



K2NbOFl5.H20 c:a 12,5 18° 



Rörande germanfluorkaliums kristallografiska egenskaper har 

 Prof. Brögger haft vänligheten lemna oss följande meddelande. 

 Mätningarne äro gjorda af Hr Gunnar Paykull å Stock- 

 holms högskolas mineralogiska institut under Prof. BrögGERS 

 ledning. 



»Kaliumgermaniumfluorid : K2GeFle. 



Hexagonal. Isomorf med ammoniumsiliciumfluorid. 



Axelförhållande a:c = 1:0, 80389. 



Kombinationer 2P(2021); oP(OOOl); ooP2(1120). 



Resultaten af de mätningar, som gjorts på tre olika kri- 

 staller äro följande: 



beräknad mätt 



medeltal gränsvärden 



Polkantvinkeln för 2P == 52° 14' 52° 14' 52° 19' -52° 4' 20 mätningar. 



Vinkeln 2P : oP = 61° 41' 27" 61° 39' 62° 17'— 61° 14' 11 



